Einzelne Mineralien. 



-17- 



(maximale Beeinflussung) sowohl für das Wachstum wie für die Auflösung 

 die gleichen Werte zu haben. 



5. Bei bestimmtem Harnzusatz und bei bestimmter Untersättigung 

 besitzt jede Fläche während des ganzen Auflösungsprozesses eine konstante 

 Auf lösungsgesch windigkeit. 



6. Die Unterschiede in den Auf lösungsgeschwindigkeiten verschiedener 

 Flächenarten nehmen mit steigender Untersättigung ab. 



7. Höherer Harnstoffgehalt bewirkt eine Erhöhung des Unterschiedes 

 der Auflösungsgeschwindigkeiten der dem Würfel vicinalen Ikositetraeder- 

 üächen und der Oktaederflächen. 



8. Der Endkörper der Auflösung zeigte sich in manchen Fällen, 

 wie Johnsen theoretisch voraussah, abhängig von der Form des Ausgangs- 

 körpers. So lieferte bei 80 % Harnstoffzusatz und bei 1 %iger Untersätti- 

 gung ein modellartiges Rhombendodekaeder als Endkörper wieder ein 

 modellartiges Rhombendodekaeder, während unter den gleichen Bedingungen 

 ■eine Kugel als Endkörper einen Kristallkörper ergab, der einem Hexaeder 

 mit stark gekrümmten Kanten und Flächen glich und dessen vierzählige 

 Ecken Spuren von Ikositetraederkanten in Form eines kleinen vierstrahligen 

 Sternchens aufwiesen. Eine Kombination {100}. {111} ging in einen End- 

 körper über, der einem Ikositetraeder glich, dessen zweizählige Ecken aber 

 von gekrümmten Kanten überspannt wurden, die den Hexaederkanten be- 

 nachbart sind. Max Bauer. 



Georg Schröder: Studium über die Zunahme derPlasti- 

 zität beim Steinsalz durch Temperaturerhöhung. (Inaug.- 

 Diss. Greifswald 1914. 46 p. Mit 7 Taf. u. Tabellen u. 4 Textfig.) 



Yerf. verdankt die Anregung zu seiner Arbeit L. Milch, dem wir 

 wichtige Untersuchungen nach derselben Richtung verdanken (vergl. 

 dies. Jahrb. 1909. I. 60 u. 1911. II. -212-). Nach einer historischen Ein- 

 leitung wird die Apparatur besprochen, die Theorie prismatischer Stäb- 

 chen bei Biegungsversuchen (Biegungsfestigkeit und Bruchbelastung) aus- 

 einandergesetzt, die Herstellung der Stäbchen beschriehen und dann zu 

 den Biegungsversuchen selbst übergegangen. Deren Ergebnisse werden 

 •dann in folgender Weise zusammengefaßt, wobei die Diagramme auf den 

 Tafeln zu berücksichtigen sind. 



Der verschiedene Verlauf der Biegungen bei verschiedener Tem- 

 peratur und das abweichende Verhalten der gespaltenen und geschliffenen 

 Stäbchen ist in der Tafel VII dargestellt; aus jeder Versuchsreihe 

 wurden charakteristische Versuche ausgewählt. Die Biegungen wurden 

 hier, wie auch in den anderen Tafeln, in Skalenteilen (1 Skalenteil 

 = 0,645 mm) eingetragen. Die Kurven der bei 200°, 150° und 100° mit 

 geschliffenen Stäbchen angestellten Versuche zeigen deutlich die mit der 

 erhöhten Temperatur zunehmende Plastizität, und jede Reihe läßt, für 

 sich betrachtet, wenn man die unvermeidlichen Fehlerquellen berücksich- 

 tigt, einen überraschend gleichmäßigen Verlauf der Kurven erkennen 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1916. Bd. II. b 



